— 327 — 



Conclusioni. 



Variazione di volume che accompagna le leghe Pn Su. 



» Discuteremo ora brevemente i risultati delle nostre esperienze. Abbiamo 

 già osservato, cbe sarebbe opportuno vedere se la mescolanza di due metalli 

 liquidi in proporzioni diverse sia accompagnata da contrazione o dilatazione, 

 e se la variazione abbia lo stesso segno di quella, cbe si osserva per le leghe 

 allo stato solido. Per cavare qualche conclusione, riportiamo nella seguente 

 tabella le differenze d\ che il Matthiessen ha osservato fra la densità di varie 

 leghe di Pb e Sn allo stato solido e la densità delle stesse, calcolata nella 

 supposizione, che i metalli componenti conservino invariati i loro volumi. Vi- 

 cino a tali valori poniamo quelli trovati da noi per le densità delle leghe 

 di Pb e Sn, studiate tanto allo stato solido che allo stato liquido. 





Stato solido 



Stato liquido 





(Matthiessen) 





<r 



Pb, Sn 



— 0,035 







Pb 9 Sn 



— 0,056 







Pb Sn 



— 0,014 



— 0,026 



— 0,009 



Pb Sn 2 



— 0,002 



— 0,004 



— t— 0,005 



Pb Sn 3 





— 0,006 



•4- 0,005 



Pb Sn 4 



- 0,015 



— 0,016 



— 0,006 



Pb Sn G 



— 0,021 







Pb Sn I2 





— 0,018 



— 0,001 



« Come abbiamo notato in altro luogo e come appare dalla tabella, la 

 densità delle leghe Pb e Sn allo stato solido è minore di quella che si cal- 

 cola nella ipotesi or ora esposta ; si ha cioè dilatazione nella loro formazione. 

 Dal prospetto dei valori delle differenze ó risulta poi, che si ha una dilata- 

 zione più grande per quelle leghe che contengono un maggiore eccesso di uno 

 dei metalli, rispetto alle proporzioni in cui essi formano la lega chimica 

 Pb Sn 3 . 



« Difatto secondo i dati del Matthiessen si vede, che le leghe Pb Sn e 

 Pb Sn 4 hanno una dilatazione 7 volte maggiore della Pb Sn 2 , e che la Pb 2 Sn 

 e la Pb Sn fi hanno delle dilatazioni, che sono rispettivamente 24 e 10 volte 

 maggiori di quelle della lega Pb Sn 2 . 



« Le nostre determinazioni indicano, che alla Pb Sn 2 ed alla Pb Sn 3 spet- 

 tano dilatazioni pressoché eguali ; ma però molto piccole come ha pure tro- 

 vato il Matthiessen. 



